S

評 価 条 件1. 酸の純度等： メーカー（和光純薬工業(株)）, 酸の純度（精密分析用，96.0～98.0% ）2. 水の純度等： メーカーまたは製造機等（Ｍｉｌｌipore，Milli-Q Element A10）, 純度(18 MΩcm ）3. 洗ビンの容器の材質： （ポリエチレン ）4. 電解槽および電気化学測定装置名：（電解槽：日厚計測製のガラスセル，電気化学測定装置：北斗電工製のＨＳＶ１００）
5. 電解槽の容積： 約200 mL
6. 電解槽の洗浄方法： （王水にて一晩酸処理後に超純水にて十分に洗浄）
7. 回転電極の電極部の大きさ： 直径（ 6 mm）, チャンネルフロ-電極の場合には電極サイズ等：（）
8. 試験電極作製法： a. GC電極上にイオノマーと触媒の混合物を載せる, b. GC電極上に触媒を載せた上にイオノマーを滴下, c. その他（）-2-2
9. 回転電極の試験電極部： Pt/C担持量（34.04～45.49μg cm ）, イオノマー担持量（ 0.185～0.247μL cm ）10. GC電極上への触媒担持方法（一回で担持、数度に分けて担持、その他の工夫などを簡潔に記述願います）：（60℃にて温めたＧＣ電極上に所定量の触媒インクを一回で滴下し，室温にて徐々に乾燥させ，その後に減圧加温乾燥を行う）
11. 試験電極作製時の加熱温度と時間： 60℃, 30 min
12. ORR特性評価における電解液中での電極の前処理：（室温にて走査速度50 mV s-1, 走査範囲0.05-1.2 V vs. RHE，30サイクルの条件で電位走引を行う ）13. ＯＲＲ評価測定前酸素吹込時間： 40 min
14.ＯＲＲ評価中の酸素吹込状況： a, 電解液中に吹き込み, b. 液上部流通, c. 停止, d. その他（）
15. 特記事項：触媒担持量は，全て17.3 (µg-Pt)/cm-2となる様にＧＣに担持している。SFC-I1
Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム

1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA（電気化学活性比表面積）：19.57ｍ2 g-1-(Pt/C)
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（硫酸）、濃度（0.5 M）
6. 電解液量と温度： 液量（約200 mL）, 温度（ 60℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 50 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ xx ℃ ）4. 電極回転速度： 任意(3100, 2200, 1600, 1200,800, 400 rpm)

FC-I1

S
Fig.3 Koutecky-Levich プロット
（電位 0.85 V 及び 0.90 V vs. RHEにおける値）

1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 132.56 A g-1-Pt, 0.267 mA cm-2-Pt@0.90 V ; 35.68 A g-1-Pt, 0.072 mA cm-2-Pt（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,
b. アノーディック電位走査時,
c. その他（）

Pt/C担持量：45.90 (µg-Pt/C) cm-2
Nafionイオノマー担持量：0.238 µL cm-2

SFC-I1
Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム

1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA（電気化学活性比表面積）：21.3ｍ2 g-1-(Pt/C)
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度：種類（過塩素酸）、濃度（0.1 M）
6. 電解液量と温度： 液量（約200 mL）, 温度（ 60℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 50 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ xx ℃ ）4. 電極回転速度： 任意(3100, 2200, 1600, 1200,800, 400 rpm)

３

FC-I1

S
Fig.3 Koutecky-Levich プロット
（電位 0.85 V 及び 0.90 V vs. RHEにおける値）

1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 591.73 A g-1-Pt, 1.096 mA cm-2-Pt@0.90 V ; 118.16 A g-1-Pt, 0.2195 mA cm-2-Pt（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,b. アノーディック電位走査時,c. その他（）

1.
2.
3.

Pt/C担持量：45.90 (µg-Pt/C) cm-2
Nafionイオノマー担持量：0.238 µL cm-2
ECSA；53.99 m2 (g-Pt)-1

４

S

Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム

1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA（電気化学活性比表面積）：28.51ｍ2 g-1-(Pt/C)
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（硫酸）、濃度（0.5 M）
6. 電解液量と温度： 液量（約200 mL）, 温度（ 60℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 50 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム

FC-I2

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,
b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ xx ℃ ）4. 電極回転速度：任意(3100, 2200, 1600, 1200,800, 400 rpm)

FC-I2

S
Fig.3 Koutecky-Levich プロット
（電位 0.85 V 及び 0.90 V vs. RHEにおける値）

1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 198.86 A g-1-Pt, 0.276 mA cm-2-Pt@0.90 V ; 44.86 A g-1-Pt, 0.062 mA cm-2-Pt（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,
b. アノーディック電位走査時,
c. その他（）

Pt/C担持量：45.80 (µg-Pt/C) cm-2
Nafionイオノマー担持量：0.238 µL cm-2

SFig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム

1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA（電気化学活性比表面積）：32.2ｍ2 g-1-(Pt/C)
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度：種類（過塩素酸）、濃度（0.1 M）
6. 電解液量と温度： 液量（約200 mL）, 温度（ 60℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 50 mV s9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム

FC-I2

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ xx ℃ ）4. 電極回転速度：任意(3100, 2200, 1600, 1200,800, 400 rpm)

５

FC-I2

S
Fig.3 Koutecky-Levich プロット
（電位 0.85 V 及び 0.90 V vs. RHEにおける値）

1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 591.59 A g-1-Pt, 0.727 mA cm-2-Pt@0.90 V ; 153.08 A g-1-Pt, 0.187 mA cm-2-Pt（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,b. アノーディック電位走査時,
c. その他（）

1.
2.
3.

Pt/C担持量：45.80 (µg-Pt/C) cm-2
Nafionイオノマー担持量：0.238 µL cm-2ECSA；81.39 m2 (g-Pt)-1６

S

Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム

1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA（電気化学活性比表面積）：16.05ｍ2 g-1-(Pt/C)
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（硫酸）、濃度（0.5 M）
6. 電解液量と温度： 液量（約200 mL）, 温度（ 60℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 50 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム

FC-J1

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ xx ℃ ）4. 電極回転速度：任意(3100, 2200, 1600, 1200,800, 400 rpm)

S

FC-J1
Fig.3 Koutecky-Levich プロット
（電位 0.85 V 及び 0.90 V vs. RHEにおける値）

1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 144.24 A g-1-Pt, 0.342 mA cm-2-Pt@0.90 V ; 34.94 A g-1-Pt, 0.083 A cm-2-Pt（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,b. アノーディック電位走査時,
c. その他（）

Pt/C担持量：45.49 (µg-Pt/C) cm-2
Nafionイオノマー担持量：0.247 µL cm-2

S

Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム

1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA（電気化学活性比表面積）：18.4ｍ2 g-1-(Pt/C)
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度：種類（過塩素酸）、濃度（0.1 M）
6. 電解液量と温度： 液量（約200 mL）, 温度（ 60℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 50 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム

FC-J1

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ xx ℃ ）4. 電極回転速度：任意(3100, 2200, 1600, 1200,800, 400 rpm)

７

SFC-J1
Fig.3 Koutecky-Levich プロット
（電位 0.85 V 及び 0.90 V vs. RHEにおける値）

1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 274.26 A g-1-Pt, 0.567 mA cm-2-Pt@0.90 V ; 103.49 A g-1-Pt, 0.206 mA cm-2-Pt（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,
b. アノーディック電位走査時,
c. その他（）

1.
2.
3.

Pt/C担持量：34.04 (µg-Pt/C) cm-2
Nafionイオノマー担持量：0.185 µL cm-2
ECSA；48.21 m2 (g-Pt)-1８

S

評 価 条 件1. 酸の純度等： （多摩化学工業 TAMAPURE－AA-100）, 酸の純度（70 %、金属不純物レベル：100ppt以下）
2. 水の純度等： Ｍｉｌｌipore，Milli-Q Element A10, 18 MΩcm
3. 洗ビンの容器の材質：フッ素樹脂製
4. 電解槽および電気化学測定装置名等：
電解槽：日厚計測製のガラスセル，電気化学測定装置：北斗電工製のＨＳＶ１００
5. 電解槽の容積： 200 mL
6. 電解槽の洗浄方法：王水にて一晩酸処理後に超純水にて十分に洗浄
7. 回転電極の電極部の大きさ： 直径（ 6 mm）
8. 試験電極作製法： a. GC電極上にイオノマーと触媒の混合物を載せる
9. 回転電極の試験電極部： Pt/C担持量（17.3μg-Pt cm-2）, イオノマー担持量（ 0.202μL cm-2）
10. GC電極上への触媒担持方法：
60℃にて温めたＧＣ電極上に所定量の触媒インクを一回で滴下し，室温にて徐々に乾燥させ，その後に減圧加温乾燥を行う
11. 試験電極作製時の加熱温度と時間： 60℃, 30 min
12. ORR特性評価における電解液中での電極の前処理：
室温にて走査速度50 mV s-1, 走査範囲0.05-1.2 V vs. RHE，30サイクルの条件で電位走引を行う
13. ＯＲＲ評価測定前酸素吹込時間： 40min
14.ＯＲＲ評価中の酸素吹込状況： b. 液上部流通
15. 特記事項：

SFC-T2
Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム

1. 触媒（○印） ： FC-T2
2. ECSA（電気化学活性比表面積）：80.1ｍ2 g-1-Pt
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度：種類（過塩素酸）、濃度（0.1 M）
6. 電解液量と温度： 液量（約200 mL）, 温度（ 60℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 50 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ xx ℃ ）4. 電極回転速度： 任意(3100, 2200, 1600, 1200,800, 400 rpm)
5. 電位走査速度： 10 mV s-1

Had (FCCJ) = 70.3 m2/g-Pt
Had (>50mV) = 80.1 m2/g-Pt
Hde = 64.0 m2/g-Pt

FC-T2S
Fig.3 Koutecky-Levich プロット
（電位 0.85 V 及び 0.90 V vs. RHEにおける値）

プロパノール分散

エタノール分散1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 828.68 A g-1-Pt, 1.018 mA cm-2-Pt@0.90 V ; 190.59 A g-1-Pt, 0.2342 mA cm-2-Pt（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,b. アノーディック電位走査時,c. その他（）

S

評 価 条 件1. 酸の純度等： 和光純薬工業(株) , 精密分析用，96.0～98.0%
2. 水の純度等： Ｍｉｌｌipore，Milli-Q Element A10, 18 MΩcm
3. 洗ビンの容器の材質：フッ素樹脂製
4. 電解槽および電気化学測定装置名等：
電解槽：日厚計測製のガラスセル，電気化学測定装置：北斗電工製のＨＳＶ１００
5. 電解槽の容積： 200 mL
6. 電解槽の洗浄方法：王水にて一晩酸処理後に超純水にて十分に洗浄
7. 回転電極の電極部の大きさ： 直径（ 6 mm）
8. 試験電極作製法： a. GC電極上にイオノマーと触媒の混合物を載せる
9. 回転電極の試験電極部： Pt/C担持量（17.3μg-Pt cm-2）, イオノマー担持量（ 0.202μL cm-2）
10. GC電極上への触媒担持方法：
60℃にて温めたＧＣ電極上に所定量の触媒インクを一回で滴下し，室温にて徐々に乾燥させ，その後に減圧加温乾燥を行う
11. 試験電極作製時の加熱温度と時間： 60℃, 30 min
12. ORR特性評価における電解液中での電極の前処理：
室温にて走査速度50 mV s-1, 走査範囲0.05-1.2 V vs. RHE，30サイクルの条件で電位走引を行う
13. ＯＲＲ評価測定前酸素吹込時間： 40min
14.ＯＲＲ評価中の酸素吹込状況： b. 液上部流通
15. 特記事項：

SFC-T2Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム

1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-T2,e. FC-J1
2. ECSA（電気化学活性比表面積）：72.2 ｍ2 g-1-(Pt/C)
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（硫酸）、濃度（0.5 M）
6. 電解液量と温度： 液量（約200 mL）, 温度（ 60℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 50 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ xx ℃ ）4. 電極回転速度： 任意(3100, 2200, 1600, 1200,800, 400 rpm)
5. 電位走査速度： 10mV s-1

Had (FCCJ) = 58.2 m2/g-Pt
Had (>50mV) = 72.2 m2/g-Pt
Hde = 55.1 m2/g-Pt

FC-T2S
Fig.3 Koutecky-Levich プロット
（電位 0.85 V 及び 0.90 V vs. RHEにおける値）

プロパノール分散（試験前）

プロパノール分散（サイクル試験後）

1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 210.91 A g-1-Pt, 0.288 mA cm-2-Pt@0.90 V ; 46.14 A g-1-Pt, 0.063 mA cm-2-Pt（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,
b. アノーディック電位走査時,
c. その他（）